398 



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 



devient dur, magnétique et magnéti-polaire, les points 

 critiques se trouvant respectivement pour 4 °/„ vers 

 2S0°, pour 6 °/o vers 100°, et enfin disparaissant com- 

 plètement des températures positives pour la teneur 

 de 7 "/o. A partir de 14 "/„ de Mn, l'acier cesse d'être 

 magnétique. De son côté, le nickel sépare les aciers en 

 trois catégories analogues, d'après son pourcentage dans 

 la masse du métal : jusqu'à 7 "/„, le magnétisme du 

 métal n'est pas rémanent; il le devient depuis 7 "/o 

 .jusqu'aux environs de 25 "/o, limite à partir de laquelle 

 il di.sparaît. Les points critiques s'étagent ainsi : 515° à 

 500° pour 7 °/o de nickel, 130° pour 15,48 "/„, 85° pour 

 19,64 et inférieur à 0° pour 24,51 "/„. Les aciers à haute 

 dose de manganèse, que l'on désigne généralement 

 sous le nom d'aciers Hadfield, ont le caractère de 

 s'adoucir par la trempe à l'eau' et de reprendre leur 

 dureté par le réchauffage au rouge vif. Ils deviennent 

 d'ailleurs tellement durs, qu'on ne peut les ajusterqu'à 

 lameule.Quantaux aciers durs au nickel, ils sont déplus 

 en plus insensibles à la trempe, quelle que soit l'énergie 

 du liquide trempant, et, pour les teneurs de 20 à 25 % 

 de Ni, l'influence de cette trempe devient négative. 



C'est seulement en recuisant ces aciers à basse tem- 

 pérature, 400° à 450°, c'est-à-dire entre le bois fumant 

 et le bois brûlant, qu'il est possible de les adoucir et de 

 les travailler à froid. Mais, si l'on pousse ce recuit plus 

 loin, vers le rouge sombre ou le rouge cerise, le dur- 

 cissement devient considérable, que le refroidissement 

 soit ensuite rapide ou lent. 



On comprend tout le parti que pouvaient pratique- 

 ment tirer de ces propriétés si curieuses les métallur- 

 gistes éminents, MM. Osmond et Werth, qui se sont 

 spécialement consacrés à ces recherches. C'est ainsi 

 que, sous l'impulsion de M. 'Werth, les aciéries de De- 

 nain et Anzin livrent aujourd'hui des plaques de blin- 

 dage en acier, de composition chimique homogène, 

 très dures à l'avant, très douces à l'arrière, les couches 

 intermédiaires passant par tous les degrés de dureté, 

 et cela sans cémentation ni trempe. 



Les proportions des corps étrangers entrant dans la 

 composition des aciers spéciaux qui constituent ces 

 blindages sont très variables, suivant les cas : 5 à 15 % 

 pour le nickel ou le cobalt, 2 à 12 °/o pour le manganèse, 

 et absence aussi absolue que possible de soufre et de 

 phosphore. Quant aux éléments nickel ou cobalt et 

 manganèse, leur action, soit individuelle, soit combi- 

 née, est indispensable, ainsi qu'on peut le prévoir partout 

 ce qui précède, pour obtenir la réussite du procédé, qui 

 consiste simplement à soumettre les plaques à deux 

 chauffages successifs, le premier au rouge sombre, à 

 l'effet d'adoucir la plaque entière, et le second partielle- 

 ment au rouge cerise clair, afin de durcir la face cor- 

 respondante, chacun des chauffages étant d'ailleurs 

 suivi par un refroidissement soit à l'air libre, soit sous 

 le fraisil. Sans entrer dans tous les détails de ce pro- 

 cédé, nous donnons (tableau 1) quelques formules 



Il est bien difficile de se rendre compte des résultats 

 que donneraient à l'essai de traction les parties de ces 

 métaux qui ont été durcies par le procédé, vu l'impos- 

 sibilité à peu près complète de préparer des éprouvettes. 

 Cependant, après de nombreuses tentatives, les aciéries 

 de Denain ont réussi à en détacher quelques-unes dans 

 les plaques de nuance douce. Le métal comportait : 



E=;iOO à liOi' R ='130 àilSO" A,„o|= 12 à 14 % 



Il est certain que, dans ces conditions, les plaques 

 peuvent donner au tir des résultats remarquables. 

 Emile Demenge, 



Ancienyéléve de l'Ecole Polytechnigue, 



§ 2. — Chimie appliquée 



Les Verres bleus à base d'ovjde de 

 chrome. — On colore les verres en bleu au moyen 

 de l'oxyde de cuivre, qui donne une teinte d'un bleu 

 céleste, ou de l'oxyde de cobalt, qui donne une teinte 

 se rapprochant de celle du saphir. Je me suis proposé 

 de trouver si on ne pourrait pas donner aux verres la 

 teinte même du saphir, teinte qui a toujours été très 

 recherchée. 



Les expériences au moyen desquelles on a repro- 

 duit le saphir, ont conduit à penser que la colora- 

 tion bleue de cette gemme est due à un oxyde de 

 chrome ; Sainte-Claire Deville et Caron ', à la suite 

 du travail qui leur a donné le saphir en même temps 

 que le rubis, sont très affirniatifs sur ce point : « Le 

 saphir bleu se produit dans les mêmes circonstances 

 que le rubis. Il est également coloré par l'oxyde de 

 chrome. La seule différence entre eux consiste dans 

 les proportions de la matière colorante, peut-être aussi 

 dans l'état d'oxydation du chrome. Mais l'analyse ne 

 peut rien indiquer de précis à cet égard, à cause de la 

 quantité très petite de la matière colorante dans tous 

 les cas. Dans certaines préparations, on a obtenu, 

 placés l'un à côté de l'autre, des rubis rouges et des 

 saphirs du plus beau bleu, dont la teinte est d'ailleurs 

 identique à la teinte du saphir oriental dont la cause 

 est inconnue. » Plus tard, Gaudin ' a observé que le 

 sesquioxyde de chrome, chauffé dans la flamme réduc- 

 trice du chalumeau oxhydrique, prend une teinte bleu 

 ciel un peu verdàtre. On trouve cette teinte sur certains 

 saphirs de Ceyian. 



Si la teinte du saphir est due au chrome, on doit 

 pouvoir obtenir, à l'aide des composés du chrome, des 

 verres bleus en opérant en présence d'une atmosphère 

 réductrice. 



J'ai d'abord constaté qu'en chauffant de l'alumine en 

 présence d'une très petite quantité d'oxyde de chrome 

 (7 à 8 °/o au plusl, on obtient toujours une coloration 

 rose, mais je n'ai pas obtenu de coloration bleue en 

 chauffant en présence d'un réducteur (charbon, alumi- 



Tableau I. — Composition de quelques aciers pour blindage et résultats d'essais. 



d'aciers pour blindages, ainsi que les résultats d'essais 

 à la traction qui s'y rapportent. 



' Les aciers à 4 "/o de Mn, trempés à l'eau, prennent des 

 allongements considérables sans striction. 



nium, etc.). Dans ces cas, l'oxyde de chrome était com- 

 plètement réduit : l'oxyde de chrome seul, fortement 



1 C. R., 1838, t. XLVI, p. 704. 

 " C. R., 1869, t. XLIX, p. 1342. 



